SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 217 



■palTent pas 4 ou 5" pouces par (econde, & que chaque pied qiiarre de 

 furtace de conrad eft charge de trois ou quatre niilliers. ElJe peuc 

 a peu-prcs etre eftimee de 6 a 7 liv. par pied quarre , pour ies furfaces 

 enduites de (uif mues avec des virefTe'. d'un pied par feconde. 



Frouement du bols de chene enduit de fuif Lorfque Us furfaces de contad 

 J out nulles. 



L'on a place, a I'ordinaire , (iius le craineau deux rc^Ie? •■aillees en coin, 

 & qui ne tO' thoient le niadrier dormant que par I urs angles arrondis. 



Snir qu'on enduisir de fuif le madrier dormanr a chaque eliai , foit qu'on 

 Telluyac & qu'il reftat feulemenr luifaiu & ondiieux, a cauiedu luitqui 

 dans roures Ies operations precedentes avoit penetie dans Ics pores du 

 bois, Ics refultats fe (onr toujours trouves le'; incmes ; en forte que le 

 plus ou le aioins de fuit ne diniinue point le frorrenient , & le mouvtment 

 a ete accelere unitormenient. Cctte acceleration etoit toujours due a 

 I'excedent des tradions qui la produiloir fur Ies rraiftions nectlLiires 

 pour donner un mouvement trcs-lent. L'on doit cependanr remarquer 

 que dans ces experiences le traineau ne part pav fous un finiple ebranle- 

 menr lorlque les prelfions font tres - coi;fiderubles. Mais il faut lui 

 imprimer una virefTe primitive dun ou deux pouces par feconde , & pout 

 lors il continue a fe mouvoir d'une vitcfle uniformement ac eleree. 



L'on trouve tou|Ours le meme rapport entie la preffion & le fro tement. 

 Er ce rapport moyen fe mefure par celui des nombres 16 & denii a i. Ce 

 lappott n'a pas ete different fous les grandes & les petites preflions, 



Des metaux gllffant fur les bois endu'us de fuif. 



Lorfque les meraux gliffent fur des bois enduits de maticres graifTeufes,- 

 le frottement en paroit tres-adouci, & Ton produit des viteffes infenfibles 

 avec des degres de rraftion moins confiderables que dans routes Ies autres 

 efpcces de trottement. Mais pour pen que l'on veuiUe augmenter les 

 vi'efles, Ton rerrnuve comme dans la premiere Sedion , loriqu'on a fait 

 ^liffer fans enduit les meraux fur le bois, que le frottement augmente 

 beaucoup avec la vitelTe ; & l'on a pour le rapporr de raug'iientation des 

 vitelfes & du degre de tradion qui produit cette augmentation a-peu-pres 

 les memes loix que nous avons cherche a determiner dans le frottement 

 des metaux gliffant a fee fur les bois. Mais fi i'un ne renouvelle pas les 

 enduiis a chaque experience , ils fe coagulent , changent de nature . & le 

 frottement augmente fuccellivement: c'eft ce queprouve bien I'experience 

 fuivante. 



Cuivre & chene. Surface de 45^ pouces. 



Le traineau charge, tour compris,de 1 fij'O liv. l'on a enduit de fuif 

 au premier eHai. Mais cet enduit n'a pas ete renouvelle dans les effais qui 

 Tome XXV II , Part. II , 1 78 j. SEP TEMBRE. E e 



